LirrKRATUR 



xll 



Kalitschs skogsbruk, \ill referenten blott nu också nämna titlarna pä några 

 andra uppsatser i ämnet, samtliga publicerade i Zeitschrift fiir Först- und 

 Jagdwesen : 



Kiefern-Uauerwaldwirtsciuift av landforstmeister Trebeijahu, 1920, h. 5, 

 sid. 289 — 296. 



Gedanken iiber die Käreiithorer Wirtschaft av oberförster MOi.i.er h. 5, sid. 

 296 — 301. 



Dauerwaldwirtschalt av forstmeister Oberuikck, h. 8, sid. 478 — 485. 



Dauerwaldwirtschaft av oberförster KBERUAni, h. 10, sid. 545 — 566. 



Zur Kiefern-Uauerwaldwirtschaft a\ forstrat Maerkek, h. 11, sid. 595 — 604. 



Naturliche Verjiingung und damit Stetigkeit des Waldwesens auf der gan- 

 zen Waldfläche, av forstmeister Japinc, 1921, h. i, sid. 45 — 55. 



G. Sch. 



Skogsteknologi. 

 Granvedens halt av cellulosa. Peter Ki.ason. Svensk Papperstidning 



192 I, h. I . 



Förf. har förut ingående undersökt granvedens kemiska sammansättning, 

 varvid cellulosan bestämts efter en metod, som först offentliggjordes 1903. 

 Härvid användes en sulfitkoksyra, vars sammansättning återgavs med formeln : 

 -I u — C<7 SO.^-\-o,ib n S0„ — g,2, i!' ^"O och 29,8^. total SO.^ per Q varav 9,8^ 

 utgör helfri SO.^. Temperaturen var 108° (toluolbad). För att förbättra me- 

 toden började förf. äter för fem år sedan arbeta med densamma. 



Koksyran framställas lämpligast av natriumbisulfit och saltsyra resp. svavel- 

 syra. De inverka på varandra enligt följande formel: 



IISO^OXa-YHCl=NaCl-irIhO-\-SO.^. Koktemperaturen har varit 100°, 

 koktiden sammanlagt 8 dagar. När ligninet är fullständigt utlöst bliva de 

 pinnar, som kokats, skimrande och genomlysande, men efter torkning ogenom- 

 skinliga, rent vita och för känseln ungefär lika styva som före kokningen, 

 oaktat de förlorat närmare hälften av sin vikt. Särskilt intresse förtjänar föl- 

 jande serieprov på granved: 



Då den 

 korrektion 



framställda cellulosan innehöll 3,35 "„ pentosaner, erhålles efter 

 för aska m. m. i runda tal följande sammansättning ä granved: 



pentosanfri cellulosa 53 % 



hemicellulosa 15 % 



lignin 30 % 



övriga ämnen 2 % 



Summa 100 



(;. K. 



